Chemische Verbindungen des Kupfers mit dem Zinn. 27 



tiegel ein, worin man sie einer sorgsamen Caicination 

 unterwirft. Sobald sich keine rolhen Dämpfe mehr ent- 

 wickeln, ist alle Salpetersäure ausgetrieben; man steigert 

 die Temperatur alsdann bis zum Rothglühen und erhält 

 sie einige Minuten darin. Die geglühte iMasse wascht man 

 nach dem Erkalten mit destiilirtem Wasser, um die Alkali- 

 salze und die kleine Menge Magnesiasulfat, welche sie 

 noch enthält, daraus zu entfernen, und erhält so reine 

 Magnesia. (Journ. de Pharm, et de Chim. Sept. 18')3.) 



A. 0. 



Chemische Verbindungen des Kupfers mit dem Zinn. 



Nach Rieffei giebt es mindestens sieben chemische 

 Verbindungen zwischen Zinn und Kupfer, und dem Gesetze 

 zufolge, welches sich in deren chemischen Zusammen- 

 setzung zeigt, ist die Zahl derselben noch viel grösser. 



No. 1. und 2. ist fast zinnweiss, 3. eisengrau, 4 gold- 

 gelb, 5 morgenroth, 6. rosafarben -gelblich, 7. rosenroth: 



In 100 1 heilen: 



1) CuSn^'' 1,11 Kupier 98,89 Zinn 



2) CiiSn^* 2,19 97,61 



3) CuSn 34,98 65,02 



4) SnCu^* 92.81 7,19 



5) SnCu<8 96,27 3,73 



6) SnCu''^ 97,48 . 2,52 



7) SnCu^e 98,10 1,90. 



Die Verbmdung CuSn hat das Merkwürdige, dass 

 darin die Eigenschaften der beiden Metalle fast vollkom- 

 men neutralisirt sind, bis etwa darauf, dass die Legirung 

 noch die Farbe des Zinns und die Eigenschaft des Kupfers 

 hat, im flüssigen Zustande specifisch schwerer zu sein, 

 wie im festen. Sie krystallisirt in grossen Blättern und 

 schmilzt bei 100°, ist hart und zähe. 



Die erste Gruppe von Verbindungen, rn deren Formeln 

 das Kupfer vorn steht, CuSnx steht in ihren Eigenschaften 

 dem Zinn näher, CuSn^^ undCuSn^^ kryslallisiren beide 

 in Nadeln, die von verschiedenen Mittelpuncten ausgehen, 

 die Nadeln von CuSn-*sind grösser, als die vom anderen. 



Die zweite Gruppe von Verbindungen, in deren For- 

 meln das Zinn vorangesetzt ist, SnCux, nähert sich in 

 ihren Eigenschaften mehr dem Kupfer, dieses drückt den 

 Legirungen den Charakter auf. SnCu^" schmilzt bei 900 

 bis 1000°. Alle sind im flüssigen Zustande dichter, wie 

 im krystallisirten, sind sehr zähe, oft mehr als reines 

 Kupfer, die Dehnbarkeit geht umgekehrt, der Härte pro- 

 portional, und schien bei SnCu^** grösser zu sein, als 



